## EKSTRAKSI ABU VULKANIK GUNUNG SINABUNG UNTUK MENGHASILKAN SILIKA GEL

## EXTRACTION VOLCANIC ASH OF SINABUNG MOUNT  SILICA  TO PRODUCTION SILICA GEL
Maulida, Melva Ginting, Herlinawati Wici
1 Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Jalan Almamater,Medan, 20155, Indonesia
Email: melvaginting79@gmail.com

## Abstrak
Silika  gel  merupakan salah satu  material berbasis silika. Penelitian  ini bertujuan  untuk  memanfaatkan abu vulkanik Gunung Sinabung  menjadi silika gel dengan  metode  ekstraksi. Abu  vulkanik  diekstraksi dengan  NaOH  4M  dengan  variasi  waktu  30  menit,  60  menit,  90  menit  dan  120  menit.  Untuk pembentukan  gel  dilakukan  dengan  penambahan  HCl  dengan  variasi  konsentrasi  4M,  6M  dan  8M. Karateristik  dan  analisa  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  ialah  dengan  FTIR,  SEM-EDX,  XRD, gravimetri  dan  AAS.  Pada  analisa  larutan  natrium  silika  dengan  variasi  waktu  diperoleh  kandungan silika  tertinggi  terdapat  pada  waktu  ekstraksi  120  menit.  Berdasarkan  hasil  karateristik  dengan  FTIR menunjukkan adanya gugus Si pada abu vulkanik dan adanya gugus Si-O-Si  yang berhasil dibuat dari ekstraksi  abu  vulkanik.  Berdasarkan  hasil  karateristik  dengan  SEM-EDX  diperoleh  bahwa  kandungan silika  pada  silika  gel  dari  abu  vulkanik  Gunung  Sinabung  sebesar  51,96%.  Berdasarkan  hasil karateristik  dengan  XRD  menunjukkan  bahwa  ukuran  diameter  silika  sebesar  33,412  nm  dan kristanilitas  yang  dimiliki  sebesar  89%.  Pengaplikasian  dari  silika  dilakukan  pada  adsorpsi  logam  Cu (II)  dengan  menggunakan  AAS,  dimana  diperoleh  daya  penjerapan  terbesar  sebayak  130,725  mg/g dengan efisiensi penjerapan sebesar 98,66%.
Kata kunci : Silika gel, abu vulkanik, ekstraksi, adsorpsi

## Abstract
Silica gel is one of the silica based material. This research aimed to utilizetion volcanic ash of Sinabung mountains to make silica gel by extraction method. Volcanic ash was extracted using NaOH 4M for 30, 60, 190 and 120 minutes. Gel was formed by addip HCl 4, 6,and 8M. Sample were analyzed of using FTIR,  SEM-EDX,  gravimetri  and  AAS.  Analysis  silica  sodium  solution  with  concentration  variation showed the biggest silica was 120 minutes. FTIR result indicated the presence of Si in volcanic ash and siloxane (Si-O-Si). SEM-EDX result silica  content  of silica gel  was 51.96%.  XRD result showed that diameter of silica  was 33.412 nm and the  crystallinity  was 89%. Silica  was applied  on the  largest Cu (II) absorption rate was130.725 mg/g with an adsorption efficiency of 98.66%.
Key word: Silica gel, volcanic ash, extraction, absorptioni

## Pendahuluan
Potensi  sumber  daya  alam  sebagai sumber  silika  telah  banyak  diteliti  dan diketahui.  Silika  sebagai  salah  satu  oksida logam  yang  melimpah  di  dalam  abu  vulkanik dapat  dimanfaatkan  sebagai  material  dasar sintesis silika gel melalui pembentukan prekursor  alkali  silikat.  Natrium  silikat  dapat diubah  menjadi  silika  gel  dengan  proses kondensasi dan hidrolisis menggunakan pelarut, baik  polar  maupun  non  polar.  Dengan mengekstraksi  silika  pada  keadaan  alkali sehingga  akan  terbentuk  natrium  silikat. Natrium silikat akan mengalami proses polimerisasi  untuk  membentuk  silika  gel  pada beberapa perbedaan pH dan pelarut [5]
Beberapa  penelitian  tentang  pembuatan silika  gel  telah  dilakukan  untuk  mengkaji
tentang  ekstraksi  silika  dari  abu  sekam  padi menggunakan  pelarut  NaOH.  Hasil  yang diperoleh  bahwa  penggunaan  pelarut  NaOH yang  tinggi  akan  meningkatkan  nilai yield sehingga endapan silika  meningkat [16].
Silika gel  merupakan salah  satu material berbasis  silika  yang  mempunyai  kegunaan secara  luas  seperti  pada  industri  farmasi, keramik,  cat,  dan  aplikasi  khusus  pada  bidang kimia. Silika gel   memiliki  berat  molekul  besar dan  banyak  menyerap  air  sehingga  berbentuk padat  kenyal.  Silika  gel  disebut  juga    silika amorf  yang  terdiri  atas  globula-globula  SiO 4 tetrahedral  yang  tidak  teratur  dan  beragregat membentuk kerangka tiga dimensi [10] Mengingat  begitu  banyak  manfaat  yang  dapat diambil  dari  unsur  silika,  maka  pada  penelitian
kali  ini  akan  dilakukan  ekstraksi  silika menggunakan  metode  yang  telah  dilakukan sebelumnya  oleh  Ginanjar  [16]  dengan  sampel yang  berbeda  yaitu  abu  vulkanik  gunung sinabung . Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  HCl pada  larutan  silika  gel  yang  dihasilkan  dan mengetahui  daya  penyerapan  dari  silika  gel dengan menggunakan logam Cu (II)

## Teori
Gunung  Sinabung  merupakan  salah  satu gunung  di  dataran  tinggi  Kabupaten  Karo, Sumatera  Utara,  Indonesia.  Koordinat  puncak Gunung  Sinabung  adalah  03o  10’  LU  dan  98o 23’  BT  dengan  puncak  tertinggi  gunung  ini adalah  2.460  meter  dari  permukaan  laut  di Sumatera  Utara.  Gunung  ini  belum  pernah tercatat meletus sejak tahun 1600 [7]
Letusan  gunung  api  berupa  padatan dapat disebut sebagai  bahan piroklastik (pyro = api,  klastik  =  bongkahan).  Padatan  ini berdasarkan  diameter  partikelnya  terbagi  atas debu  vulkan  (<  0.26  mm)  yang  berupa  bahan halus,  pasir  (0.25  –  4  mm)  yang  berbentuk tumpul,  lapilli  atau  ‘little  stone’  (4  –  32  cm) yang berbentuk bulat hingga persegi dan bom (> 32 mm) yang bertekstur kasar [2]
Mineral  yang  paling  banyak  dalam magma ialah silika (SiO 2 ) dan oksigen [14]
Tabel  1.  Jenis-jenis  mineral  dalam  abu  vulkanik Gunung Sinabung [15]
Mineral Total (%) Silika (SiO 2 ) 54,56 Aluminium Oksida (Al 2 O 3 ) TiO 2
MnO CaO
MgO Na 2 O K 2 O
P 2 O 5 18,37 0,71 0,16 8,05 2,92 2,95 1,70 0,12 Ferri Oksida (Fe 2 O 3 ) 8,33 Silika gel adalah senyawa hasil polimerisasi  asam  silikat  yang  tersusun  secara tidak teratur dari globula - globula rantai satuan SiO 4 tetrahedral  dan  beragregasi  membentuk kerangka tiga dimensi  yang  lebih  besar (sekitar 1 - 25 μm) [10]
Rumus  kimia  silika  gel  secara  umum adalah  SiO 2. xH 2 O.  Menurut  Oscik  (1982), struktur satuan mineral silika gel pada dasarnya mengandung  kation  Si 4+ yang  terkoordinasi secara  tetrahedral  dengan  anion  O 2- ,  namun susunan  SiO 4 pada  silika  gel  tidak  beraturan seperti terlihat pada gambar 1 [9]

## Gambar 1. Struktur silika gel
Pada  gambar  tersebut  menunjukkan bahwa  silika  gel  berasal  dari  atom  silika  yang terikat  bersama  silika  lainnya  karena  adanya ikatan  oksigen  dengan  silokskan  (ikatan  silika- oksigen-silika)  sehingga  munculnya  gugus  OH yang  tidak  terkondensasi  dari  monomer  asam silikat.

## Metodologi Penelitian Bahan Baku  dan Peralatan
Bahan  baku  utama  dalam  penelitian  ini adalah abu vulkanik Gunung Sinabung.
Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah hot plate,  ayakan  230  mesh,  kertas saring, magnetic  stirrer, corong,  gelas  ukur, oven, serta peralatan gelas.

## Prosedur Preparasi Abu Vulkanik
Abu vulkanik diayak dengan ayakan 230 mesh utnuk menghomogenkan ukuran abu. Abu yang  telah  diayak  diambil  sebanyak  50  gram dan  direndam  dengan  HCl  dan  disaring.  Abu kemudian dicuci dan dikeringkan dengan oven.

## Prosedur Ekstraksi Larutan Natrium Silika
Abu  vulkanik  dilarutkan  dengan  500  ml NaOH  4M  dan  dipanaskan  pada  variasi  waktu (30,  60,  90  dan  120)  menit.  Disaring  untuk megambil  filtratnya.  Filtrat  tersebut  diuji dengan garvimetri.

## Prosedur Pembuatan Silika Gel
Larutan  natrium  silika  dimasukkan kedalam beaker  glass. Kemudian  ditetesi denagn HCl dengan variasi konsentrasi 4, 6, dan 8 M sampai terbentu gel berwarna putih dengan pH 7. Silika gel diendakan 24  jam dan disaring sertas  dicuci  dengan aquadest. Silika  gel dikeringkan denagn menggunakan oven.

## Hasil  Dan Pembahasan
KARAKTERISASI FOURIER  TRANSFORM INFRA  -  RED (FTIR)  ABU  VULKANIK GUNUNG SINABUNG Karakterisasi  FTIR  ( Fourier  Transform Infra  -  Red )  abu  vukanik  gunung  Sinabung dilakukan  untuk  mengidentifikasi  gugus  fungsi dari  abu  vulkanik.  Karakterisasi  FTIR  dari  abu vulkanik dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

## Gambar 2. Uji FTIR abu vulkanik
Uji  FTIR  yang  dilakukan  pada  abu vulkanik gunung Sinabung pada puncak serapan pada bilangan gelombang 3448,7 cm -1
menunjukan  keberadaan  gugus  hidroksil  (-OH) yang  berikatan  dengan  Si  membentuk  Silanol (Si-OH),  serapan  pada  bilangan  gelombang 1627,92  cm -1 menunjukkan  keberadaan  gugus hidroksil  (OH)  dari  molekul  air.  Serapan  pada bilangan  gelombang  1500,62  cm -1 dan  1056,99 cm -1 menunjukkan  keberadaan  gugus  fungsi siloksan  (Si-O-Si).  Serapan  pada  bilangan gelombang  771,36  cm -1 ;  736,81  cm -1 ;  543,93 cm -1 dan 459,06 cm -1 menunjukkan keberadaan gugus fungsi Si-O [4]
Dari  hasil  karateristik  FTIR  pada  abu vulkanik gunung sinabung menunjukkan adanya  kandungan  silika,  hal  ini  dapat  dilihat pada  gugus  fungsi  silanol,  siloksan  dan  Si-O, sehingga  fari  gugus  fungsi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  abu  vulkanik  gunung Sinabung dapat dapat dijadikan sebagai sumber pembuatan silika gel.
PENGARUH WAKTU
EKSTRAKSI

## TERHADAP KADAR SILIKA
Pengaruh  waktu  ekstraksi  terhadap kandungan  silika  yang  dihasilkan  dari  larutan
natrium  silika  dapat  dilihat  pada  gambar  3 dibawah ini.

## Gambar 3. Pengaruh waktu terhadap silika
Pada  ekstraksi  padat-cair,  ketika  bahan ekstraksi  dicampur  dengan  ekstraktan  maka ekstraktan  akan  bereaksi  dengan  bahan  padat membentuk  ekstrak.  Dalam  proses  ekstraksi padat-cair  diperlukan  kontak  yang  sangat  lama antara  ekstraktan  dan  padatan  [12].  Dari Gambar  3.  dapat  dilihat  bahwa  pada  penelitian ini  dilakukan  variasi  waktu  ekstraksi  sebesar (30,  60,  90  dan  120)  menit  dimana  pada penelitian  ini  diperoleh  kandungan  silika  yang optimum  pada  larutan  natrium  silika  berada pada  waktu  120  menit  menghasilkan  sebesar 3957,70 mg/L silika.
Secara  umum  semakin  lama  waktu kontak  maka  interaksi  anatar  silika  dan  NaOH semakin  besar  pula,  sehingga  semakin  banyak silika  yang  terekstrak.  Hal  ini  disebabkan karena semakin lama waktu kontak maka reaksi antara silika dengan NaOH akan semakin  besar sehingga  akan  semakin  banyak  silika  yang terekstrak.  Tetapi  apabila  mencapai  waktu optimum maka silika terekstrak akan cenderung menurun  karena  pelarut  telah  mengalami kejenuhan.  Hasil  diatas  juga  diperkuat  oleh penelitian  pada  silika  yang  berasal  dari  abu terbang  batu  bara  yang  dilakukan  oleh  Aman dan  Panca  dimana  kondisi  terbaik  berada  pada waktu  4  jam  menghasilkan  silika  sebanyak 3,08% [1]. Pada penelitian
Hasil  dari  penelitian  ini  telah  sama dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  dimana pada  penelitian  ini  diperoleh  semakin  lama waktu yang digunakan maka akan menghasilkan kandungan silika yang semakin besar pula.
PENGARUH KONSENTRASI HCL

## TERHADAP BERAT SILIKA
Pengaruh konsentrasi HCl terhadap berat silika  gel  yang  dihasilkan  dapat  dilihat  pada gambar 4 dibawah ini.

## Gambar  4.  Pengaruh  konsentrasi  terhadap silika gel
Dari  gambar  4  terlihat  bahwa  silika  gel yang  diperoleh  cenderung  mengalami  kenaikan seiring  dengan  bertambahnya  konsentrasi  HCl. Pada  penelitian  ini  diperoleh  berat  silika terendah  berada  pada  waktu  30  menit  dengan konsentrasi  4M    sebesar  0,75  gram  dan  berat silika tertinggi diperoleh pada waktu 120 menit dengan konsentrasi 8M sebesar 6, 22 gram.
Penambahan HCl pada sintesis gel silika mengakibatkan  terjadinya  pembentukkan  gugus siloksan  (Si-O-Si)  ,  sehingga  dihasilkan  gel silika yang kaku. Pembentukkan gugus siloksan terjadi  karena  pada  saat  larutan  natrium  silikat ditambah HCl, gugus  –OH dari silanol (Si-OH) yang terbentuk mengalami hidrasi dan membentuk + OH 2 .  Hal  ini  akan  memudahkan gugus  –OH  dari  Si-OH  yang  lain  untuk mensubstitusi + OH 2 yang  hilang  membentuk gugus/ikatan siloksan (Si-O-Si) [3]. Hasil diatas juga  diperkuat  oleh  penelitian  pada  silika dengan bahan dasar pasir kuarsa oleh Meirawati dimana  kondisi  optimum  diperoleh  pada konsentrasi  0,5M  [4]  dan  pada  penelitian Sholika  diperoleh  konsetrasi  optimum  berada pada 5M [8]
Sintesis  silika  gel  dengan  menggunakan larutan  asam  klorida  dengan  konsentrasi  kecil, akan  menghasilkan  gel  yang  sedikit  dan pembentukan gelnya membutuhkan waktu yang lama.  Hal  ini  disebabkan  karena  rendahnya konsentrasi  proton  dari  larutan  asam  klorida sehingga  jumlah  asam  silikat  yang  terbentuk
juga  sedikit  yang  mengakibatkan  rendahnya efektifitas  produksinya.  Sebaliknya  sintesis silika  gel  menggunakan  larutan  asam  klorida dengan konsentrasi besar maka reaksi pembentukan gel sangat cepat [8] Secara  garis  besar,  hasil  penelitian  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  semakin  besar konsentrasi yang diberikan maka berat silika gel yang dihasilkan akan semakin banyak.
KARAKTERISASI FOURIER  TRANSFORM INFRA - RED (FTIR) SILIKA GEL Karateristik FTIR silika gel dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.
Gambar 5. Uji FTIR silika gel
Karateristik  FTIR  diatas  menunjukan beberapa puncak serapan yang dapat mengidentifikasi  suatu  gugus  sebagai  ciri khusus  dari  suatu  senyawa.  Uji  FTIR  yang dilakukan  pada  silika  gel  diperoleh  puncak serapan pada bilangan gelombang 3437,15 cm -1 menunjukan  keberadaan  gugus  fungsi  silanol yang berasal dari ikatan gugus hidroksil denagn Si,  serapan  pada  bilangan  gelombang  1635,64 cm -1 menunjukkan  keberadaa  gugus  hidroksil (OH),  serapan  pada  bilangan  gelombang 1064,71  cm -1 menunjukkan  keberadaan  gugus fungsi siloksan (Si-O-Si), serapan pada bilangan gelombang  705,95  cm -1 dan  455,  20    cm -1 menunjukkan keberadaan gugus fungsi Si-O.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  Kurniati,  2009  terhadap  silika  gel komersil  (Silika  gel  60  Merck)  maka  diperoleh puncak serapan kunci pada bilangan gelombang 3433,39  cm -1 ;  1087,85  cm -1 ;  910,40  cm -1 ;
802,39 cm -1 dan 470,63 cm 1 [6]
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  intensitas gugus  silanol  (Si-OH)  yang  mendekatai  gugus silanol  pada  silika  gel  60  Merk  yaitu  sebesar 3437,15  cm -1 dan  3433,39  cm -1 .  Namun  silika gel  dari  hasil  penelitian  tersebut  masih mengandung  air  yang  ditunjukkan  dengan munculnya gugus fungsi 1635, 64 cm -1 . Berbeda dengan  kiesel  gel  60  Merk  yang  hanya menghasilkan  gugus  fungsi  silanol  (Si-OH), siloksan (Si-O-Si) dan Si-O
KARAKTERISASI X-RAY  DIFFRACTION (XRD) SILIKA GEL
Hasil dari pengujian kristalinitas menggunakan  XRD  dapat  ditunjukan  oleh gambar 6 dibawah ini.
Gambar 6. Karateristik XRD
Gambar 7. SEM Silika Gel
Dari  gambar  6  dapat  ditentukan  index kristalinitasnya  (Cl  / The  Crystallinity  Index ), penentuan  index  kristalinitas  suatu  bahan  dapat
dilakukan dengan menggunakan metode sehingga diperoleh kritanilitas sebesar 89 % dan diameter 33,44 nm.
Pada  penelitian  ini  terlihat  dengan  jelas bahwa  permukaan  sampel  tidak  merata  dan terdiri  dari  gumpalan,  yang  memperlihatkan adanya  ukuran  butir  yang  cukup  beragam dengan  distribusi  yang  tidak  merata  pada permukaan.  Pemisahan  antara  gumpalan  juga terlihat dengan cukup jelas, yakni dalam bentuk micro-cracking  yang  terdapat  di  antara  cluster. Hal  ini di dukung oleh  hasil analisa XRD  yang menunjukkan  bahwa  silika  yang  terbentuk bersifat kristobalit
Untuk  mengetahui  komposisi  unusr  dari silika  gel  yang  dihasilkan  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  EDX.  Pada  gambar  7 merupan hasil karaterisasi silika dengn EDX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keV 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 cps/eV O Si Al Na Cl Cl

## Gambar 8. EDX Silika Gel
Informasi  tambahan  yang  didapatkan dari  analisis  dengan  SEM  adalah  data  EDS, yang  menunjukkan  unsur-unsur  yang  terdapat dalam sampel serta komposisi sampel berdasarkan unsur tersebut. Hasil yang diperoleh  disajikan  pada  Gambar  4.7,  yang menunjukkan  terdapatnya  berbagai  unsur  kimia dalam  sampel,  meliputi  O  sebesar  39,74%,  Na sebesar  1,08%,  Al  sebesar  6,21%,  dan  Cl sebesar 1,01%. Selain menunjukkan kemungkinan  fase  yang terdapat dalam sampel, hasil  analisis  EDS  juga  menunjukkan  bahwa kemurnian  silika  gel  dalam  sampel  adalah sebesar  51,96%.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nakada  dan  Yoshimoto  bahwa pada abu vulkanik gunung Sinabung terkandung sebesar  57,  01%  silika  [13],  sehingga  dari penelitian yang dilakukan berdasarkan
karateristik  SEM-EDX  diperoleh  kandungan silika  yang  hampir  mendekati  penelitian terdahulu.

## Kesimpulan
1. Silika  gel  dapat  diekstraksi  dari  abu vulkanik  gunung  Sinabung.  Hasil  uji dengan  gravimetri  menunjukan  bahwa pada  kandungan  silika  tertinggi  pada larutan  natrium  silika  berada  pada  waktu 120 menit yaitu sebesar 3957, 70 mg/L 2. Massa  silika  terbanyak  terdapat  pada konsentrasi HCl 8M, dimana menghasilkan silika sebesar 6,22 g 3. Hasil  uji  XRD  memberikan  hasil  indeks kristalinitas  sebesar  89%  dan  diameter silika gel sebesar 33,412 µn
4. Daya penjerapan dan efesiensi penjerapan terhadap ion logam  Cu(II)  optimal diperoleh  pada  waktu  ekstraksi  120  menit dengan konsentrasi 4M
5. Hasil  uji  SEM-EDX  memberikan  hasil unsur  silika  yang  terdapat  pada  abu vulkanik gunung Sinabung sebesar 51,96%

## Daftar Pustaka
[1] A.  Prastiyanto,    C.  Azmiyawati,  dan  A. Darmawan, Pengaruh Penambahan Merkaptobenzotiazoi  (MBT)  Terhadap Kemampuan  Adsorpsi    Gel  Silika  Dari Kaca  Pada  Ion  Logam  Kadmium, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
[2] B.  I.  L.  J.  Sinaga,  M.  Sembiring  dan  A. Lubis, Dampak Ketebalan Abu Vulkanik Erupsi Gunung Sinabung Terhadap Sifat Biologi  Tanah  Dikecamatan  Naman Teran  Kabupaten  Karo,  Jurnal  Online Agroekoteknologi,  Vol  3,  No.  3,  ISSN: 2337-6597, (2015), 1159-1163.
[3] Badan  Standaeisasi  Nasional,  SNI  06- 2477-1991,  http://sisni.bsn.go.id,  2013, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017
[4] D.  Meirawati,  S.  Wardhani  dan  R.
Triandji,  Studi  Pengaruh  Konsentrasi HCl  Dan  Waktu  Aging  (Pematangan Gel)  Terhadap  Sintesis  Silika  Xerogel
Berbahan  Dasar  Pasir  Kuarsa  Bangka, Kimia Student Journal, Vol 2 (2), (2013), 524-531.
[5] D.  R.  Uhlman,  dan  N.  J.  Kreidhl,  Glass Sciences and echnology, Penerbit
Academi Press, 1980, p. 360.
[6] E.  Kurniaty,  Ekstraksi  Silica  White Powder  dari  Limbah  Padat  Pembangkit Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  Dieng,
Penerbit UPN Press, 2009.
[7] Global  Volcanism  Program,  Sinabung, http://www.volkanosi.edo.com, 2008, diakses pada tanggal 5 agustus 2016 [8] I. Sholikha, Friyatmoko, E. D. S. Utami, Listyanti,  W.  Dianingsih,  Sintesis  Dan Karateristik Silika Gel Dari Limbah Abu Sekam Padi Dengan Variasi  Konsentrasi Pengasaman, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015
[9] J.  Oscik,  Adsorption,  Penerbit  Elis Horwood, 1982, p 185
[10] K.  G.  Patel,  N.  M.  Misra,  dan  R.  R. Shetiggar. Preparation and Characterization  Of  Silica  Gel  From Wheat Straw. Journal Chemical Engginering  and  Application.  (October, 2016), Vol. 7, No. 5
[11] R. M.  Silverstein, G. C.  Basslerr, and  T. C.  Morrill,  Spectrometric  Identification of  Organic  Compound”,  4th  edition, John Wiley and Sons, Ney York. 1981
[12] R.  R.  Ginanjar,  A.  Maruf  dan  A.  H. Mulyadi,  Ekstraksi  Silika  Dari  Abu sekam Padi Menggunakan Pelarut NaOH, Prosiding Seminar Hasil, 2014
[13] S.  Nakada,  dan  M.  Yoshimoto,  Eruptive Activity  Of  Sinabung  Volcano  In  2013 And 2014, Earthquake Research Institute, University Tokyo. 2014. [14] Sudarmadji dan Hamdi, Pengaruh Penggunaan Abu Vulkanik Sebagai Filer Terhadap  Campuran  Aspal  Beton  Lapis Asphalt  Concrete-  Wearing  Course. Jurnal  Teknik  Sipil,  Vol.  10,  No.  2, ISSN: 1907-6975,(2014).
[15] W.  A.  A.  Sudjarwo,  I.  Y.  M.  Wibowo, dan  D.  K.  Dipayana,  Sintesis  Silika  Gel Dari  Abu  Vulkanik  Gunung  Merapi. Seminar  Nasional  Teknologi  Kimia, Industri dan Informasi,  Universitas Setia Budi Surakarta, 2015.